7' 



F) Beskickningen gjord med vanlig propor- 

 tion mellan skärsten, sliger och stuffgods, samt 

 slagg; men derjemte en tillsats af den qvartz- 

 rika ställstenen till 6 p. c. af smältgodsets vigt, 

 hränd och finbokad. Slaggens utseende, och 

 förhållande for hlåsrör förändrades ej märkbart. 



lalysen gat: 





Syrhalteit 



Kiseljord 



4r,56 



20,90 



Lerjord 



6,44 



— 3, Gli 



- 6,70]- '=Ö» 71 



Jernoxidol 



29,42 



Kalkjord 



12,74 



3,58 .2 = 7,16 



Talkjord 



8,68 



— 3,36 . 1=3,36 



98,84 



c) Slagg, erhållen vid en beskickning af rostad 

 skärsten, slig och stuffgods efter vanligheten, 

 men utan någon tillsats af slagg, såsom fluss; 

 i dess ställe 3o p. c. af smältgodsets vigt qvartz- 

 rik ställsten. 



Slaggen blef i brottet kristallinfsk och ojemn; 

 för blåsrör svårsmältare än de föregående, och 

 visade vid smältningen på långt när icke den 

 gasutveckling som dessa. 



Analysen gaf: 



1= 3,84 

 2 = 21, 28 



(T) Vid ett senare beskickningsförsök , h var- 

 vid mot vanliga qvantiteten rostad skärsten, stuff- 

 gods och slig, 33 p. c. slagg och 16 p. c. ställ- 

 sten uppsattes, erhöUos slagger, mindre kristal- 

 liniske än slaggen c), men mera än de tvenne 

 föregående. En undersökning, h var vid halten 





p. c. 



Syrhalten 



Kiseljord 



62, 10 - 



— 26, 20 



Lerjord 



8,23 ^ 



- 3,84 



Jernoxidul 



i5,54 - 



- 3,54) 



Kalkjord 



12,76 - 



- 3,58[ 



Talkjord 



9,87 - 



- 3,82] 



